170 MINÉRALOGIE RE LA FRANCE 
cipales de ceux-ci soient parallèles ou perpendiculaires à l’axe vertical, 
on voit apparaître huit secteurs. Les secteurs A sont constitués par 
les lames hémitropes dont il vient d’être question, les secteurs B sont 
formés par des fibres moins rectilignes et généralement enchevêtrées, 
à allongement positif. 
Dans les sections /^(fig. 3), les secteurs A se montrent maclés paral- 
lèlement k g 1 , avec extinction symétrique d'environ 20°; les sections des 
rosettes ont la forme de 
parallélogrammes très 
aigus, dont la grande 
diagonale coïncide avec 
l’axe vertical du gypse. 
Les secteurs B, qui 
sont coupés perpendicu- 
lairement k l’allonge- 
ment de leurs fibres, sont 
presque monoréfrin- 
gents, mais parsemés de 
fibrilles biréfringentes. 
En lumière convergente 
on constate une croix 
noire, plus ou moins 
oblique au plan de la 
lame, avec faible dislo- 
cation et signe optique 
positif. 
Le corps hexagonal 
forme de longues aiguilles disposées parallèlement k l’axe vertical du 
gypse; elles sont uniaxes, optiquement positives et assez biréfringentes. 
Si l’on chauffe ces deux produits, ils ne se modifient pas au rouge 
naissant 1 , mais, k partir du rouge-cerise, les lames de clivage du 
gypse déshydraté se transforment en anhydrite grenue. 
Ces produits de déshydratation du gypse sont ceux qui se forment 
pendant la cuisson du plâtre ; leur connaissance a un grand intérêt 
pour les minéralogistes, car si l’on ne prend pas de précautions spé- 
ciales, ils se forment très fréquemment au cours de la préparation des 
1. Ils ne sont donc pas constitués par l’hydrate CaSCR. + 1 /2ll 2 0 . 
Fig. 3. 
Lame de gypse en voie de déshydratation, taillée parallèle- 
ment à /t 1 (100) du gypse : g représente le gypse non 
encore altéré. 
